(572 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Ein vorzüglicher Rohstoff für die Bildschnitzerei, vielfach auch zu 

 gröberen Schnitzwaren benutzt, dem Tischler und Wagner als Blind- 

 beziehentlich Füllholz dienend, sowie an Stelle von Ahornholz für Tisch- 

 platten und Küchenmübel, selbst bei Einlegearbeiten; zur Herstellung von 

 Kisten sehr geeignet, auch zu Flechtwerk verwendet. Liefert Zeichen- 

 und Schießpulverkohle. 



Anmerkung. Über das Holz der südeuropäischen, mit den echten 

 Linden nicht verwandten Steinlinde siehe diese. 



107. Bumdholz. 



Das Bumaholz stammt nach Jentschi) von dem in den Tropen 

 beider Hemisphären verbreiteten, zu den Bombaceen (siehe p. 432) ge- 

 hörenden mächtigen, mit starken Pfeilerwurzeln versehenen »Baum- 

 wollbaum«, Ceiba pentanch'ci (L.) Gärtn. (Eriodendron anfractuo- 

 sum DC). 



Holz 2) hell Splintfarben, stellenweise leicht rötlich, auf der Hirn- 

 fläche mit sehr deutlichen Gefäßen und Markstrahlen; jene ziemlich 

 gleichmäßig zerstreut, in einzelnen, anscheinend regellos auftretenden 

 Ouerzonen etwas spärlicher; breite Zuwachszonen mehr oder minder auf- 

 fällig, auf glatt geschnittener Fläche durch feine, meist erst mit der 

 Lupe erkennbare helle Querlinien begrenzt 3). Im Längsschnitt grob 

 nadelrissig, in den Gefäßen etwas rötlich. Unter der Lupe erscheinen 

 diese deutlich gegliedert und zwischen ihnen eine sehr zarte, dichte 

 Querstreifung (veranlaßt durch die gleichmäßige Ausbildung des Strang- 

 parenchyms). Die Markstrahlen bilden auf der Radialfläche zahlreiche 

 glänzende, rötliche Querstreifen, auf der tangentialen schon für das freie 

 Auge sichtbare feine, zahlreiche, unter der Lupe bis 2 mm lange spindel- 

 förmige Längsstreifchen und lassen Längsflächen, die zwischen jenen 

 Schnittrichtungen verlaufen, Mahagonihölzern ähnlich »gekörnelt« er- 

 scheinen. — Sehr weich und leicht (siehe Korkhölzer!), leicht schneid- 

 un d spaltbar, gut zu bearbeiten. 



Mikroskopischer Charakter*). Gefäße im Mittel etwa i — 2 

 auf den mm^, meist einzeln, 0,14 — 0,46 mm weit, seltener zu 2 — 3 

 radial gereiht. In der Grundmasse ist sehr dünnwandiges, weit- 



■)) 1. c, p. 163; auf Taf. W Abbildung des unteren Schaftteiles eines Baumwoll- 

 baumes mit den Pfeilerwurzeln. 



2) Das Liipenbild der Hirnfläche bei Jentsch, 1. c, Taf. HI, Fig. -104 läßt die 

 Markstrahlen allzu deutlich hervortreten. 



3) Solche scheinen aber nicht immer Grenzzonen zu bedeuten. 



4) Vgl. auchMoll und Jansso nius, 1. c, 1, p. 399 u. f. Die dortige Fig. öO 

 vermag übrigens von der Hirnfläche dieses Holzes kaum ein richtiges Bild zu geben. 



